L A Z 4 2I 



« On fait une pâte avec une livre d'huile de lin bien pure; 

 de cire jaune , de colophane et de poix résine , de chacune 

 une livre; de mastic blanc, deux onces. On fait chauffer dou- 

 cement l'huile de lin ; on y mêle les autres matières, en re- 

 muant le mélange qu'on fait bouillir pendant une demi-heure; 

 après quoi on passe ce mélange à travers un linge, et on le 

 laisse refroidir. 



« Sur huit onces de cette pâte , on mettra quatre onces 

 de la poudre de lazulite , indiquée cî-dessus. On pétrira 

 long-temps et avec soin cette masse ; quand la poudre y 

 sera bien incorporée , on versera de l'eau chaude par-dessus, 

 et on la pétrira de nouveau dans celte eau, qui se chargera 

 de la couleur bleue ; on la laissera reposer quelques jours , 

 jusqu'à ce que la couleur soit tombée au fond du vase ; ensuite 

 de quoi on décantera l'eau , et en laissant sécher la poudre, 

 on aura le bleu d'outremer. » 



Il y a bien des manières de faire la pâte dont nous venons 

 de parler ; mais nous nous contenterons d'indiquer encore 

 celle-ci. C'est avec de la poix résine , térébenthine , cire- 

 vierge et mastic, de chacun six onces, d'encens et d'huile 

 de lin, deux onces, qu'on fera fondre dans un plat vernissé : 

 le reste comme dans l'opération précédente [EncycL mélh. , 

 Arts et met., fab. de bleu, tome i , p. 220). (pat.) 



On peut consulter encore un excellent mémoire de MM. 

 Clément et Desormes, imprimé dans les Annales de chimie , 

 mars 1806. 



La quantité d' ] outremer que peut donner le lazulite par ki- 

 logramme , dépend de sa richesse en parties bleues. Lorsque 

 la pierre est peu mélangée, on peut obtenir jusqu'à plus de 

 sa moitié en poids de bonne couleur. Il y a encore de l'a- 

 vantage à traiter le lazulite, lorsqu'on présume devoir ne re- 

 tirer que le quart de bonne couleur. Chacun sait le prix 

 excessif que l'on vend cette couleur : le travail long et dis- 

 pendieux que sa fahrication exige , et surtout la difficulté d'ob- 

 tenir de bonnes pierres , et de débiter promptement Voutre- 

 mer, sont les causes de cette cherté , auxquelles il faut ajouter 

 encore le haut prix de cette matière , à l'état brut. En 1600 , la 

 livre de lazulite de bonne qualité se vendoit de 4.0 à 5o francs; 

 c'est à peu près encore le même prix : on en vend à des prix 

 moindres , mais le plus bas est de 24. à 3o francs. On en voit 

 aussi à des prix très-élevés ; et le beau lazulite le plus parfait 

 se vend jusqu'à i3o francs la livre. Ce beau lazulite n'est 

 jamais livré à la destruction ; il est toujours réservé pour la 

 bijouterie et les ornemens de luxe. On le déhite en plaques 

 excessivement minces , de manière à le multiplier le plus 



